## Analisis Pengujian Tanah Lempung Dengan Penggunaan Semen Dan Mineral Sulfat (Tepung Gypsun) Terhadap Nilai CBR
Hairulla 1,* , Dina L. Pamuttu, Richard Sebastian Leonard
Teknik Sipil, Universitas Musamus Merauke, Indonesia hairulla@unmus.ac.id , dina@unmus.ac.id, kingleo9534@gmail.com
Abstrak  –  Daerah  Cikombong  yang  bertempat  di kabupaten Merauke  merupakan  kawasan yang  memliki jenis tanah  yang  kurang  begitu  baik,  dikarenakan  sebagian  besar tanah  di  kawasan  tersebut  adalah  jenis  tanah  lempung  yang memiliki sifat tanah dengan ukuran lebih kecil dari 0,002 mm, permeabilitas  rendah,  kenaikan  air  kapiler  tinggi,  bersifat sangat  kohesif,  kadar  kembang  susut  yang  tinggi  dan  proses konsolidasi  lambat,  Sehingga  perlu  ditinjau  sifat  fisis  dan mekanis  lempung  agar  dapat  diketahui  perilaku  dan  besar beban  yang  dapat  di  terima.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  beberapa  besar  pengaruh  tanah  lempung dengan  penggunaan  perbandingan  antara  tanah,  semen  dan mineral  sulfat  (tepung  gypsun)  terhadap  nilai  CBR.  Metode yang dilakukan yaitu pengujian  fisat fisis tanah  lempung dan di  lanjutkan  dengan  pengujian  CBR  (California  Bearing Ratio).  Hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  laboratorium adalah kenaikan nilai CBR terjadi pada perbandingan antara tanah lempung, tepung gypsun 2,4,6%, dan semen 4%, gypsun 2%  dan  semen  4%  didapat  nilai  CBR  sebesar  45,46,  gypsun 4%  dan  semen  4%  nilai  CBR  sebesar  54,54  dan  gypsun  6% dan  semen  4%  didapat  nilai  CBR  sebesar  72,68.  Namun penurunan nilai CBR terjadi pada perbandingan antara tanah lempung  dan  tepung  gypsun  pada  persenan  4%  dan  6%, perbandingan  4%  didapat  nilai  CBR  sebesar  0,00  dan perbandingan  6% didapat nilai CBR sebesar -36,39.
Kata  kunci;  analisis;  semen;  mineral  sulfat  (tepung  gypsun); nilai CBR
Abstract  – The  Cikombong  area  which  is  located  in Merauke  district  is  an  area  that  has  a soil type that is  not  very good, because most of the soil in the area is clay soil which has soil  properties  with  a  size  smaller  than  0.002  mm,  low permeability,  high  capillary  water  increase,  is  very  cohesive, high swelling shrinkage rate and slow consolidation process, so it is necessary to review the physical and mechanical properties of  clay  in  order  to  know  the  behavior  and  the  amount  of  load that can be accepted. The purpose of this study was to determine the  major  influence  of  clay  with  the  use  of  a  comparison between  soil,  cement  and  mineral  sulfate  (gypsun  flour)  on  the CBR  value.  The  method  used  is  the  physical  clay  soil  test  and continued  with  the  CBR  (California  Bearing  Ratio)  test.  The results obtained from laboratory testing are the increase in CBR value occurs in the ratio between clay, gypsun flour 2.4.6%, and 4% cement, 2% gypsun and 4% cement, the CBR value is 45.46, gypsun 4% and 4% cement. 4% cement CBR value of 54.54 and 6%  gypsun  and  4%  cement  obtained  CBR  value  of  72.68. However,  the  decrease  in  CBR  value  occurred  in  the  ratio between clay and gypsun flour at a percentage of 4% and 6%, a comparison of 4% obtained a CBR value of 0.00 and a ratio of 6% obtained a CBR value of -36.39.
Keywords; analisis; semen; mineral sulfat (gypsum flour); nilai CBR

## 1. PENDAHULUAN
Tanah mempunyai peranan yang penting pada setiap pekerjaan  teknik  sipil  [1].  Ada  beberapa  bangunan  yang dibangun  di  atas  tanah  yang  mempunyai  sifat  atau  jenis tanah  yang kurang baik,  misalnya tanah  yang  memiki daya dukung  yang  sangat  rendah  contohnya  tanah  lempung. Kondisi  tanah  dapat  menjadi  faktor  penyebab  kerusakan pada konstruksi.
Terdapat  bermacam  tanah  yang  memiki  kualitas tanah  yang  kurang  baik,  jika  diberi  beban  yang  melebihi kapasitas dapat menyebebkan  masalah pada tanah tersebut. Tanah  yang  memliki  daya  dukung    rendah  adalah  tanah lempung  [2].  Perlu  adanya  perbaikan  tanah  lempung dengan  cara  stabilisasi,  karena  tanah  lempung  memiliki plastisitas  tinggi  dan  permeabilitas  rendah  maka  proses konsolidasi  memerlukan  waktu  cukup  lama.  Terdapat bermacam  cara  perbaikan  tanah  yang  di  gunakan  untuk menaikan volume kekuatan tanah dengan cara menstabilisasi  bahan  tambah  seperti,  semen  dan  tepung gypsun.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi pengambilan sampel
Bahan  uji  yang  diteliti  yaitu  tanah  lempung,  yang diambil  dari  daerah  cikombong,  Distrik merauke, Kabupaten  Merauke,  Dengan  titik  kordinat  X  (tinggi): 8°30'10.67"S,Y (panjang): 140°26'5.61"E.
Gambar 1. Peta Cikombong
2.2. Tempat penelitian
Penelitian dilaksanakan di laboratorium Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke.
2.3. Jenis data
Pada  penelitian  ini,  penulis  membutuhkan  dua macam  data  yang  pertama  yaitu  data  primer  serta  yang kedua  yaitu  data  sekunder.  Rincian  dari  data  primer  serta data sekunder terlampir pada tabel 1.

## 2.4. Alat pengujian penelitian
a. Peralatan pengujian kadar air
 Oven yang dilengkapi pemanas (110±5)°C
 Cawan
 Timbangan electrik
b. Peralatan pengujian berat jenis tanah
 Hot plate dan picnometer
 Timbangan electrik
 Oven yang dilengkapi pemanas (110±5)°C
c. Peralatan pengujian analisa saringan
 Ayakan Saringan
 Timbangan Electrik
 Cawan
 Selang Air
 Ember
d. Peralatan pengujian analisa hydrometer
 Tabung gelas ukur kapisitas 1000 ml
 Termometer 0 - 500 C dengan ketelitian 0,10C
 Ayakan standar
 Stop watch
e. Peralatan pengujian batas-batas Atterberg
 Casagrande , botol air suling.
 Grooving tool
 Cawan
 Spatula
 Oven yang dilengkapi pemanas (110±5)°C
 Plat kaca
f. Peralatan pengujian pemadatan
 Standar proctor hammer
 Standar proctor mold
 Dongkrak
 Oven yang dilengkapi pemanas (110±5)°C
 Timbangan
g. Peralatan pengujian pemadatan CBR ( California Bearing Ratio )
 Alat pengujian CBR Laboratorium
 Cetakan benda uji
 Timbangan
 Oven yang dilengkapi pemanas (110±5)°C
2.5. Tahapan pengujian
a. Pengujian sifat fisis tanah

##  Pengujian kadar air tanah
Pengujian  kadar  air  tanah  bertujuan  untuk mendapatkan  perbedaan  pada  berat  air  yang ada di dalam tanah dan berat kering tanah [3], pengujian  ini  berdasar  pada    SNI  03-1965- 1990.
 Pengujian berat jenis tanah Yang  di  maksud  pengujian  berat  jenis  tanah yaitu untuk  membandingkan  berat  isi air dan berat  isi  tanah,  dengan  ketentuan  lewat saringan  no.40  [4],  Pengujian  tersebut berdasarkan oleh SNI 03-1964-1990.
 Pengujian batas cair dan batas plastis Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui perubahan  kadar  air  tanah  apabila  tanah lempung  telah  tercampur  pada  air  dan  telah mencapai  kondisi  cair,  dari  keadaan  cair menjadi  plastis,  sampai  menjadi  semi  padat [5],  Pengujian  ini  berdasar  pada  SNI  03- 1967-1990.
 Pengujian analisa saringan
Analisis saringan adalah penentuan persentase  berat  butiran  agregat  yang  lolos dari satu set saringan kemudian  angka-angka persentase digambarkan pada grafik pembagian butir [6], SNI 03-1968-1990.
b. Pengujian mekanis
 Pengujian pemadatan Pengujian pemadatan dilakukan untuk mengetahui  hubungan  antara  berat  isi  tanah dan kadar air dengan cara  memadatkan tanah di  dalam  cetakan  silinder  pada  ukuran  yang ditentukan  [7], menggunakan  hammer 4.5 kg pada  ketinggian  457mm  dan  pengujian  ini berdasar pada SNI 03-1743-1989.
 Pengujian CBR ( California Bearing Ratio )
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan CBR ( California Bearing Ratio ) tanah  dan  campuran  tanah  agregat  yang dipadatkan  di  laboratorium  pada  kadar  air tertentu.
CBR laboratorium ialah perbandingan  antara  beban  penetrasi  suatu bahan  terhadap  bahan  standar  dengan kedalaman  dan  kecepatan  penetrasi  yang sama  [8],  pengujian  ini  berdasar  pada  SNI 03-1743-1989.

## 2.6. Distribusi pengujian
Dalam  sampel  pengujian  ini  dibuat  untuk  setiap masing-masing  dari  setiap  masing-masing  dari  kelompok penelitian.  Total  sampel  yang  akan  di  uji  dalam  penelitian mencari nilai CBR yaitu dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jenis pengujian dan jumlah benda uji
No Jenis Pengujian Jumlah Benda Uji 1 Kadar Air 3 2 Berat Jenis 3 3 Analisa Saringan 3 4 Batas Cair 3
No Jenis Pengujian Jumlah Benda Uji 5 Batas Plastis 3 6 Standar Proctocor 3 7 Pengujian nilai CBR 8

## 2.7. Teknik analisis data
a. Kadar air
Untuk  menghitung  kadar  air  tanah  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  persamaan berikut [9] :
w = Ww Ws ×100 ( % ) (1)
Dimana : W w = Berat air ( weight of water ) (gram) Ws = Berat butir tanah ( weight of soil ) (gram)
b.   Bobot isi tanah
γ1= W V (gr/cm³) (2)
Dimana : γ1  =  Berat volume tanah (gram/cm 3 )
W =  Berat tanah (gram)
V =  Volume ring (cm 3 )
c.   Berat jenis tanah
Adapun  perhitungan  berat  jenis,  dapat  dihitung menggunakan persamaan berikut ini [10] :
Gs = γ s γ w (3)
Dimana : Gs = Berat jenis tanah γs  = Perbandingan antara berat volume butiran padat partikel tanah γw = Berat volume air
d.   Batas-batas Atterberg
PI = LL – PL (4) Dimana : PI  = Plastis ideks (%) LL = Liquid limit (%)
PL = Plastis limit (%)
e.   Pemadatan
γ d1 = γ b 1+w (5)
Dimana : γ d = Berat volume tanah kering (gr/cm 3 ) γ b = Berat volume tanah basah (gr/cm 3 ) W  = Kadar air (%)
f.   CBR ( California bearing Ratio)
CBR = beban test beban standar x100%
(6)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  di laboraturium Teknik Sipil diperoleh data fisis dan mekanis, dapat di lihat pada tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi hasil pengujian sifat fisis tanah
No Jenis Pemeriksaan Simbol Hasil Pemeriksaan Pengujian fisis tanah 1 Kadar Air (w) w c 47,63 % 2 Berat Jenis (Gs) Gs 2,68 3 Bobot Isi g 1,26 gr/cm 3 4 Atterberg a. Batas Cair LL 39,33 % b. Batas Plastis
PL 21,01 % c. Index Plastis
IP 18,31 % 5 Pemeriksaan Analisa Saringan Lempung (Clay) 45 % Lanau (Silt) 25 % Pasir (Send) 30 % Kerikil (Gravel) 0 % 3.1. Hasil pengujian fisis
Untuk  pengujian  sifat  fisis  tanah  terdiri  dari  kadar air  ( Water  Content ),  bobot  isi  tanah  ,berat  jenis  ( Spesific Gravity ), atterberg dan analisa saringan ( Shive Analysis ).
a. Pengujian kadar air tanah
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air  tanah.  Pengujian  kadar  air  tanah  didapatkan dengan menggunakan persamaan (1).
Benda uji 1:
w = Ww Ws ×100 ( % ) w = 11,9 24,6 ×100 (%)
w = 48,37 (%)
Untuk perhitungan benda uji 2 dan 3 dipadatkan menggunakan  persamaan  benda  uji  1.  Maka  di dapatkan  hasil  kadar  air  benda  uji  1sebesar 48,37, benda uji 2 sebesar 44,31,dan benda uji 3 sebesar  50,20  sehingga  memperoleh  kadar  air rata-rata sebesar 47,63.
b. Bobot isi tanah
Pengujian  bertujuan  untuk  menentukan  berat volume  tanah  basah.  Pengujian  bobot  isi  tanah didapatkan dengan menggunakan persamaan (2).
γ1= W V (gr/cm³) γ1 = 76,20-57,20 62,31 = 1,22 ( gr/cm³)
Untuk perhitungan benda uji 2 dan 3 dipadatkan menggunakan  persamaan  benda  uji  1.  Maka  di dapatkan hasil bobot isi tanah benda uji 1 sebesar 1,22,  benda  uji  2  sebesar  1,27,dan  benda  uji  3 sebesar  1,28  sehingga  memperoleh  kadar  air rata-rata sebesar 1,26.
c. Pengujian berat jenis tanah ( specific gravity )
Untuk  mengetahui  harga  berat  jenis  tanah  atau spesific  gravity  (Gs)  serta  menentukan  tanah yang  terkandung,  apakah  tanah  tersebut  organik atau  anorganik.  Pengujian  berat  jenis  tanah didapatkan dengan menggunakan persamaan (3).
Benda uji  1 :
Gs = γ s γ w Gs = W3
(W5 + W3 )-W4
Gs =
75,4 ( 151,6 + 75,4 ) -198,9

## Gs = 2,68
Untuk perhitungan benda uji 2 dan 3 dipadatkan menggunakan  persamaan  benda  uji  1.  Maka  di dapatkan  hasil  berat  jenis  tanah  benda  uji  1 sebesar  2,68,  benda  uji  2  sebesar  2,67,  sehingga berat jenis rata-rata yang diperoleh sebesar 2,68.
d. Pengujian batas-batas Atterberg
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menentukan angka-angka  kepadatan.  Pengujian  batas-batas atterbeg didapatkan dengan menggunakan persamaan (4).
PI = LL – PL
PI = 39,33% - 21,01%
PI = 18,31%
Untuk pengujian ini di didapatkan nilai batas cair (LL)  sebesar  39,33%  dan  batas  plastis  (PL) sebesar  21,01%  maka  diperoleh  nilai  plasitis indeks (PI) sebesar 18,31%.
e. Pengujian analisa ukuran butiran
Pengujian analisa ukuran butiran ini menggunakan metode analisa saringan basah.
Persen tertinggal saringan :
Ø ayakan 4,75  = x 100 = 0%
Ø ayakan 2,36  =  x 100 = 0%
Ø ayakan 2 =  x 100 = 98,34% Ø ayakan 1,25   =  x 100 = 95,62%
Ø ayakan 0,6 =  x 100 = 91,88%
Ø ayakan 0,425 =  x 100 = 87,46%
Ø ayakan 0,3 =  x 100 = 82,40%
Ø ayakan 0,25  =  x 100 = 76,78% Ø ayakan 0,18  =  x 100 = 70,58% Ø ayakan 0,075 =  x 100 = 60,98%
Hasil  pengujian  analisa  saringan,  tanah  yang lolos  ayakan  no  200  atau  Ø  0,075  mm  adalah sebesar 60,98 % tanah tersebut merupukan tanah yang  berbutir  halus  dan  untuk  klasifikasinya menurut  AASHTO  tanah  ini  masuk  dalam  tipe A-2-5 yaitu jenis tanah berlanau atau berlempung dan  pasir,  dari  hasil  analisa  hydrometer  diplot
kedalam  grafik  distribusi.  Berikut  adalah  grafik analisa hydrometer.
Gambar 2. Grafik distribusi butiran tanah.
3.2. Hasil pengujian mekanis
a. Pemadatan
Tujuan  dari  pengujian  pemadatan  ini  adalah untuk  mengetahui  berat  isi  tanah  kering maksimum  dan  kadar  air  opimum.  Hasil  dari pengujian  pemadatan  tanah  didapatkan  dengan menggunakan persamaan (5)
Benda uji 1:
γ d1 = γ b 1 +w γ d1 = 1,87 1+ (23,86/100)
γ d1 = 1,51
Berikut  adalah  gambar  kurva  antara  berat  isi kering dan kadar air optimum.
Gambar  3.  Kurva  hubungan  antara  berat  isi kering dan kadar air optimum.

## b. Hasil pengujian CBR
Hasil  pengujian  CBR  dengan  perbandingan campuran  antara  tanah  lempung,  tepung  gypsun, dan  semen  terhadap  nilai  CBR  dapat  dengan menggunakan persamaan (6).
 Material tanah lempung 100%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 287,65 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 418,40 maka:
CBR 0,1 inchi = 287,65
3000 ×100 = 9,59%
CBR 0,2 inchi = 418,40 4500 ×100 = 9,30%
 Material tanah lempung 100% + Semen 4%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 339,95 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 496,85 maka:
CBR 0,1 inchi = 339,95 3000 ×100 = 11,33%
CBR 0,2 inchi = 496,85 4500 ×100 = 11,04%
 Material tanah lempung 100% + Gypsum 2%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 392,25 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 549,15 maka:
CBR 0,1 inchi= 392,25 3000 ×100=13,08% CBR 0,2 inchi= 549,15 4500 ×100=12,20%
 Material tanah lempung 100% + Gypsum 4%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 287,65 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 392,25 maka:
CBR 0,1 inchi = 313,80
3000 ×100 = 10 ,46%
CBR 0,2 inch i= 444,5 4500 ×100 = 9,88%
 Material tanah lempung 100% + Gypsum 6%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 183,05 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 261,50 maka:
CBR 0,1 inchi = 3 00 ,73
3000 ×100 = 10,0 2 %
CBR 0,2 inchi = 287, 6 5
4500 ×100 = 9,59%
 Material tanah lempung 100% + Gypsum 2% + Semen 4%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 418,40 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 601,45 maka:
CBR 0,1 inchi = 418,40 3000 ×100 = 13,95%
CBR 0,2 inchi = 601,45 4500 ×100 = 13,37%
 Material tanah lempung 100% + Gypsum 4% + Semen 4%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 444,55 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 627,60 maka:
CBR 0,1 inchi = 444,55 3000 ×100 = 14,82%
CBR 0,2 inchi = 627,60 4500 ×100 = 13,95%
 Material tanah lempung 100% + Gypsum 6% + Semen 4%
Penetrasi 0,1” angka terkoreksi sebesar 496,85 dan  pada  penetrasi  0,2”  angka  terkoreksi sebesar 706,05 maka:
CBR 0,1 inchi = 496,85 3000 ×100 = 16,56% CBR 0,2 inchi = 706,05 4500 ×100 = 15,69%
Untuk  Rekapitulasi  hasil  presentase  nilai  CBR penetrasi 0,1 dam 0,2 inchi tabel 3.
Tabel  3.  Rekapitulasi  hasil  presentase  nilai  CBR
penetrasi 0,1 dam 0,2 inchi Sampel Nilai CBR yang dicapai Nilai CBR yang dicapai 0,1 inchi 0,2 inchi 100% Tanah Lempung (TL) S1 9.59 9.59 Tanah Lempung + Semen 4% (TL+S)S2 11.33 11.04 Tanah Lempung + Tepung Gypsun 2% (TL+TG)S3 13.08 12.20 Tanah Lempung + Tepung Gypsun 4% (TL+TG)S4 10.46 10.02 Tanah Lempung + Tepung Gypsun 6% (TL+TG)S5 9.88 9.59 Tanah Lempung + Tepung Gypsun 2% + Semen 4% (TL+TG+S)S3 13.95 13.37 Tanah Lempung + Tepung Gypsun 4% + Semen 4% (TL+TG+S)S4 14.82 13.95 Tanah Lempung + Tepung Gypsun 6% + Semen 4% (TL+TG+S)S85 16.56 15.69
Hasil perhitungan perubahan  nilai CBR terhadap tanah lempung pada penetasi 0,1.

## Tanah lempung 100% 0,1 inchi = 9,59
Tanah lempung 100% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,1 inchi = 11,33 -9,59 9,59 ×100 =18,14% Tanah lempung 100% + gypsun 2% CBR Penetrasi 0,1 inchi = 13,08-9,59 9,59 ×100 = 36,39%
Tanah lempung 100% + gypsun 2% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,1 inchi = 13,95 -9,59
9,59 ×100
= 45,46 %
Tanah lempung 100% + gypsun 4% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,1 inchi = 14,82 -9,59 9,59 ×100 = 54,54%
Tanah lempung 100% + gypsun 6% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,1 inchi = 16,56-9,59 9,59 ×100 =72,68%
Hasil perhitungan perubahan  nilai CBR terhadap tanah lempung pada penetasi 0,2
Tanah lempung 100% 0,2 inchi = 9,30%
Tanah lempung 100% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,2 inchi = 11,04 -9,30
9,30 ×100 =18,70 %
Tanah lempung 100% + gypsun 2% CBR Penetrasi 0,2 inchi = 12,20-9,30 9,30 ×100
= 31,18 %
Tanah lempung 100% + gypsun 2% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,2 inchi = 13,37 -9,30
9,30 ×100 = 43,76 Tanah lempung 100% + gypsun 4% + semen 4% CBR Penetrasi 0,2 inchi = 13,95 -9,30 9,30 ×100
= 46,12%
Tanah lempung 100% + gypsun 6% + semen 4%
CBR Penetrasi 0,2 inchi = 15,69-9,30 9,30 ×100 = 68,70 %
Tabel 5. Rekapitulasi perubahan nilai CBR antara tanah, semen dan tepung gypsun pada penetrasi 0,1 dan 0,2 inchi
Sampel Penetrasi 0,1 inchi Penetrasi 0,2 inchi Nilai CBR Kenaikan Nilai CBR Terhadap Tanah Lempung 100% Nilai CBR Kenaikan Nilai CBR Terhadap Tanah Lempung 100% (%) (%) (%) (%) Tanah Lempung 100% 9.59 0 9.30 0 Tanah Lempung 100%+ Semen 4% 11.33 18.14 11.04 18.70 Tanah Lempung 100%+ Tepung Gypsun 2% 13.08 36.39 12.20 31.18 Tanah Lempung100% + Tepung Gypsun 2% + Semen 4% 13.95 45.46 13.37 43.76 Tanah Lempung 100%+ Tepung Gypsun 4% + Semen 4% 14.82 54.54 13.95 46.12 Tanah Lempung 100%+ Tepung Gypsun 6% + Semen 4% 16.56 72.68 15.69 68.70
Hasil perhitungan perubahan  nilai CBR terhadap (tanah lempung 100%)  pada penetasi 0,1 inchi.
Tanah lempung 100% 0,1 inchi = 9,59%
Tanah lempung 100% + gypsun 4%
CBR Penetrasi 0,1 inchi = 10,46-9,59 9,59 ×100
= 9,07 %
Tanah lempung 100% + gypsun 6%
CBR Penetrasi 0,1 inchi = 9,88-9,59 9,59 ×100
= 3,02 %
Hasil perhitungan perubahan  nilai CBR terhadap tanah lempung   pada penetasi 0,2 inchi.
Tanah lempung 100% 0,2 inchi = 9,30%
Tanah lempung 100% + gypsun 4%
CBR Penetrasi 0,2 inchi = 10,02-9,30 9,30 ×100
= 7,74 %
Tanah lempung 100% + gypsun 6% CBR Penetrasi 0,2 inchi = 9,59-9,30 9,30 ×100
= 3,02 %
Tabel 4.5 Rekapitulasi perubahan nilai CBR antara tanah dan tepung gypsun pada penetrasi 0,1 Dan 0,2 inchi.
Sampel Penetrasi 0,1 inchi Penetrasi 0,2 inchi Nilai CBR Perubahan Nilai CBR Terhadap Tanah Lempung 100% Nilai CBR Perubahan Nilai CBR Terhadap Tanah Lempung 100% (%) (%) (%) (%) Tanah Lempung 100% 9.59 9.59 9.30 9.30 Tanah Lempung 100%+ Tepung Gypsun 4% 10.46 9.07 10.02 7.74 Tanah Lempung100% + Tepung Gypsun 6% 9.88 3.02 9.59 3.02 3.3. Pembahasan
Hasil  perubahan  nilai  CBR  terhadap  tanah  lempung penetrasi  0,1  pada  sampel  1  tanah  asli  didapat  nilai  CBR 9,59%,  sampel  2  dengan  penambahan  semen  4% mengalami  kenaikan  nilai  CBR  terhadap  tanah  lempung, begitupun  sampel  3  dengan  penambahan  gypsum  2% mengalami  kenaikan  nilai  CBR,  untuk  sampel  4 penambahan  gypsun  4%  dan  sampel  5  gypsun  6% cenderung  mengalami  penurunan  nilai  CBR,  namun kenaikan  nilai  CBR  terbesar  pada  sampel  6  dengan penambahan gypsun 2% + semen 4%, sampel 7 gypsun 4% + semen 4%, dan sampel 8 gypsun 6% + semen 4%.
Gambar 4. Grafik gabungan perubahan nilai CBR terhadap tanah lempung  penetrasi 0,1 inchi.
Hasil  kenaikan  nilai  CBR  terhadap  tanah  lempung penetrasi  0,2  pada  sampel  1  tanah  asli  didapat  nilai  CBR 9,30%,  sampel  2  dengan  penambahan  semen  4% mengalami  kenaikan  nilai  CBR  terhadap  tanah  lempung, begitupun  sampel  3  dengan  penambahan  gypsun  2% mengalami  kenaikan  nilai  CBR,  untuk  sampel  4 penambahan  gypsun  4%  dan  sampel  5  gypsun  6% cenderung  mengalami  penurunan  nilai  CBR,  namun kenaikan  nilai  CBR  terbesar  pada  sampel  6  dengan penambahan gypsun 2% + semen 4%, sampel 7 gypsun 4% + semen 4%, dan sampel 8 gypsun 6% + semen 4%.
Gambar 5.  Grafik gabungan perubahan nilai CBR terhadap tanah lempung penetrasi 0,2 inchi.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium Teknik  sipil  Universitas  Musamus,  dengan  menggunakan perbandingan  bahan  tambah  semen  dan  tepung  Gypsun dengan  persenan  yang  berbeda.  Maka  didapat  diperoleh nilai CBR terjadi pada perbandingan antara tanah lempung, tepung  gypsun  2,4,6%,  dan  semen  4%,  gypsun  2%  dan semen 4% didapat nilai CBR sebesar 45,46, gypsun 4% dan semen  4%  nilai  CBR  sebesar  54,54  dan  gypsun  6%  dan semen  4%  didapat  nilai  CBR  sebesar  72,68.  Namun penurunan  nilai  CBR  terjadi  pada  perbandingan  antara tanah  lempung  dan  tepung  gypsun  pada  persenan  4%  dan 6%,  perbandingan  4%  didapat  nilai  CBR  sebesar  0,00  dan perbandingan  6% didapat nilai CBR sebesar -36,39.

## REFERENSI
[1]  J. Sarifah and B. Pasaribu, “Pengaruh Penggunaan Abu Cangkang Kelapa Sawit Guna Meningkatkan Stabilitas Tanah Lempung,” Bul. Utama Tek. , vol. 13, no. 1, pp. 55–61, 2017.
[2]  Hairulla,  D.  S.  Nababan,  and  T.  I.  Timaubas, “Experimental Daya Dukung Tanah Lempung Dengan variasi Butiran Kasar Terhadap Nilai CBR,” 2020.
[3]  K.  I.  Sari  and  L.  Tambunan,  “Studi  Perbandingan  Uji Pemadatan  Standar  Dan  Uji  Pemadatan  Modified Terhadap  Tanah  Dari  Jalan  Pertahanan  –  Patumbak Yang Dicampur Kapur,” vol. 4, no. 1, 2020.
[4]  Komarudin  and  D.  D.  Prayuda,  “Studi  stabilisasi mekanik  terhadap  perubahan  kadar  air  pada  pengujian kuat geser tanah 1,” J.  Rekayasa  Infrastruktur ,  vol.  3, pp. 1–7, 2019.
[5]  A.  Zulnasri,  S.  A.  Nugroho,  and  F.  Fatnanta, “PERUBAHAN  NILAI  KUAT  TEKAN  LEMPUNG LUNAK  DISTABILISASI  DENGAN  KAPUR  DAN LIMBAH  PEMBAKARAN  BATUBARA,”  vol.  17, no. 1, pp. 24–36, 2021.
[6]  F.  L,  Irianto,  Elizabeth,  and  Alpius,  “Pemanfaatan Agregat  Sungai  Wanggar  Kabupaten  Nabire  Sebagai Bahan  Campuran  AC-WC  dan  AC-BC,” Paulus  Civ. Eng. J. , vol. 1, no. 2, pp. 27–36, 2020
[7]  B.  Raharmadi,  “Stabilisasi  Tanah  Manyawang  untuk Meningkatkan  Daya  Dukung  (CBR)  Sebagai  Lapis Pondasi  Pekerasan  Jalan  Lungkuh  Layang  -  Buntok,” Media Ilm. Tek. Sipil , vol. 5, no. 1, pp. 15–29, 2016.
[8]  A.  MUDA,  “PERBANDINGAN  CBR  DAN  UCS
TANAH  LEMPUNG  DISTABILISASI  PASIR  DAN SEMEN,” vol. 16, pp. 84–89, 2016.
[9]  T.  Sir,  I.  Udiana,  and  S.  Isu,  “Perbandingan Pengukuran  Kadar Air Tanah  Lempung  Menggunakan Metode  Gravimetry  Dan  Metode  Gypsum  Block Berdasarkan Variasi  Kedalaman,” J.  Tek.  Sipil ,  vol.  5, no. 2, pp. 213–226, 2016.
[10] Y.  Mingsi, Anaperta,  and  I.  Eko,  “Analisis  Kestabilan Lereng di Bukit Tui Section S0° 28’ 50.23” E100° 24’
16.89”-  S0°  28’  49.19”  E100°  24’  17.07”  Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang,” vol. 19, no. 2, pp. 9–20, 2019.